782 
Z. Weyberg, 
Quantität reinen Aluinosilicats für die Analyse zu erlialten. Bei 
diesem Versuche wurde irrthümlicli ein Kaolin genommen, der ein 
wenig Eisenoxyd enthielt. Das gleichförmige Pulver des Alumo- 
silicats, das hei diesem Versuche erhalten wurde, unterschied sich 
unter dem Mikroskope gar nicht von dem vorigen, seine Zusammen- 
setzung aber war nicht vollständig analog : 
SiO^ . . 
. 11,39 
1885 
0,623 
5 
A1203. . 
. 30, UO 
1,010 
8 
Fe^O.,. . 
2,11 
CaO . . 
. 34,80 
6214 
2,050 
16 
Br . . . 
. 24,20 
3026 
1,000 
8 
102,50 
0— 2,42 
100,08 
oder 
SiO.2 . . 
. 11,39 
1885 
1,24 
5 
Al, O3 . . 
. 30,00 
^^^^ 1 3067 
2,02 
8 
F02O3. . 
2,11 
132 j 
Ca 0 . . 
. 26,33 
4701 
3,10 
12 
Ca Bi'2 . . 
. 30,25 
1513 
1,00 
4 
100,08 
Diese Zusammensetzung 
kann man 
durch das Verhältniss 
0 Si Og . 8 AL 0, . 12 Ca 0 . 4 Ca Br^ ausdrücken ; mit 
; ihm stimmt 
folgende theoretische 
Zusammensetzung überein ; 
8i02 . 
Al, 0. 
. . . 31,55 
31,55 
CaO . 
. . . 34,58 
25,94 
Br . . 
. . . 24,68 
— 
Ca Br, 
. . . — 
30,86 
103,06 
0— 3,06 
100,00 
100,00 
In diesen beiden Alumosilicaten ist das Verhältniss CaO : Ca Clg 
und CaO:CaBi *2 gleich 3:1, aber die Verhältnisse SiO., lAlgO^ 
sind verschieden : 
ßSiO^ . . 12CaO .4Ca(d., 
5 Si (>2 . 8 A 1^ O3 . 1 2 Ca 0 . 4 Ca Br.^ 
Bei den Versuchen, die llromverbindung zu erhalten, gelang 
es mir, die Bildung des Übergangsalumosilicats zu beobachten, was 
in der Schmelze mit dem Calciumchlorid nicht der Fall war. Bei 
Beginn der Eeaction kann man nämlich in der Schmelze unter 
den Kaolinschuppen und den Nebenproducten die Erscheinung von 
